Allgemeines. Kristallographie. Mineralphysik etc. -387- 



teinperatur bis zum Maximum 922° bei 66.6 Mol.-% MgS0 4 , entsprechend 

 der Formel 2MgS0 4 . K> S0 4 (L ang beinit). 2. Das System CaSi0 3 

 + Si 3 . Erstarrungstemperatur von Ca Si 3 1512° ; stellt im Inter- 

 vall zwischen Wollastonit und Diopsid eine eutektische Mischung 

 dar; in Schliffen machen sich 2 Gemengteile bemerklich, die im Eutektikuin 

 granophyrische Durchwachsung zeigen. Minimum der Schmelztemperatur 

 1270° bei 35 Mol.-°/ MgSi0 3 .~ 



II. Durch von A. Ginsberg ausgeführte Schmelzversuche mit T re- 

 in o Ii t vom St. Gotthard und mit einer dem Tremolit entsprechenden 

 künstlichen Mischung wurde die in der Literatur herrschende Angabe, 

 daß aus geschmolzenem Tremolit Diopsid auskristallisiere, bestätigt. 

 Grüner Diopsid kristallisiert aus seiner Schmelze in Wasserdampfatmo- 

 sphäre in verwickelt durchwachsenen Individuen: das Bild errinnert sehr 

 an das beim Zerfall fester Lösungen erhaltene. Vielleicht ist die poiki- 

 litische Durchwachsung von Augit und Hornblende in manchen Massiv- 

 gesteinen das Resultat eines Zerfalles derjenigen festen Lösung, die jene 

 Komponenten im Momente ihrer Ausscheidung aus dem Magma zu bilden 

 imstande sind. 



III. Ist vom Verf. auch in deutscher Sprache veröffentlicht worden. 

 (Vergl. dies. Jahrb. 1910. I. -6-.) 



IV. Es wurden Schmelzversuche mit folgenden Systemen ausgeführt : 

 1. CaSi0 3 -j- Ca S. Die festen Lösungen zerfallen unter Ausscheidung 

 vonOldhamit und augenscheinlich pseudohexagonalem Wollastonit: 

 die Zerfallkurve besitzt ihr Maximum bei 20 Ca S. Mit dem Zerfall 

 sind innere Spannungen verbunden, die sich im Zersprengen des Tiegels 

 und Zerstückelung der Schmelze offenbaren. 2. Mg Si 3 + Mn Si 3 . 

 Schmelzpunkt von MgSi0 3 1530°. von Mn Si 0„ 1210°. Das System bildet 

 eine isodimorphe Reihe ; in Schmelzen von dem Enstatit naher Zusammen- 

 setzung scheiden sich rhombische, in solchen, die reicher an Mangan, 

 trikline Individuen aus. Da Rhodonit von Ginsberg auch monoklin 

 erhalten worden ist (dies. Jahrb. 1909. IL -344-). so ist er trimorph. 

 3. Ca Si 3 -f- Ba Si 3 . Schmelzpunkt von Ba Si 3 1438°. Aus dem Schmelz- 

 barkeitsdiagramm und der Untersuchung der Schliffe erhellt, daß beide 

 Metasilikate isomorph sind; sie bilden ununterbrochene feste Lösungen: 

 im Minimum keine Kristallisation, sondern Erstarrung zu Glas. 4. BaSi0 3 

 -4-MnSi0 3 , verhält sich ähnlich dem vorigen System. 



Die bei den Schmelzversuchen gemachten Beobachtungen führen 

 den Verf. zu folgenden allgemeinen Schlüssen: 1. Beim Zusammen- 

 schmelzen mehrerer Mineralien entstehen hauptsächlich Gläser, beim 

 Schmelzen einzelner Mineralien gut ausgebildete Kristalle. 2. Je mehr 

 eine Schmelze in ihrer Zusammensetzung dem eutektischeu Punkte sich 

 nähert . um so leichter erstarrt sie zu Glas und um so längere Zeit 

 braucht sie zu ihrer Kristallisation. 3. Im Eutektikum wächst die Vis- 

 kosität des Systems derart, daß es unter den Bedingungen, bei denen eine 

 an der anderen Komponente weniger reiche Schmelze kristallinisch erstarrt, 

 nicht kristallisiert, sondern eine amorphe Masse gibt. 4. Bei der Kri- 



z* 



